ïJo» APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



ne devra pas compter sur des dilatations sensiblement 

 inférieures à 1,2 ou même l,o.10~*. On n'arrive sû- 

 rement au-dessous de cette limite qu'avec des alliages 

 contenant très peu de manganèse, ce qui n'est pas sans 

 inconvénients au point de vue métallurgique. Cepen- 

 dant, avec des opérations particulièrement réussies, et 

 en soumettant l'alliage à une série de préparations par- 

 ticulières, on peut arriver à abaisser encore la dilata- 

 lion et à se rapprocher du zéro ou même à le dépasser. 

 Mais ces procédés ne sont applicables qu'à de petites 

 quantités d'alliage et on n'atteint que très exceptionnel- 

 lement ce résultat. 



En accumulant dans un échantillon déterminé tou- 

 tes les conditions d'abaissement de la dilatation, on a 

 pu réaliser la valeur : 



a = f— 0,552 -f 0,00377 6) \ 0-«, 



cette formule représentant le coefficient de la dilatation 

 moyenne, résultant d'expériences laites entre 0° et 38". 



Ce résultat est porté dans la fig. 3 (courbe A), avec 

 quelques autres, sur lesquels je reviendrai dans un 

 instant. 



En dosant au contraire soigneusement les conditions 

 d'abaissement partiel de la dilatation, on a pu obtenir 

 quelques centaines de mètres d'un fil dont la dilatabi- 

 lité (comprise comme ci-dessus) est donnée par la for- 

 mule : 



a = (4- 0,028 — 0,00232 6) 1 0-« 



Il est intéressant de mettre en regard les valeurs de 

 la dilatation de ce fil et d'une barre de platine de même 

 longueur ; le tableau ci-après ainsi que les courbes de 

 la fig. 3 (courbe B et platine) montreront ainsi, mieux 



